1} ARMEMSNO SAC E NN) C ES: s19 
ceft-à-dire tel qu'il fort de la mine après avoir ëté trié ou lavé 
fuivant les cas, dans un fourneau à manche, avec les fcories de 
la fonte dans le même fourneau des matières qui auroient été 
refluées dans celui de réverbère & dont il fera queftion ci-après ; 
fi les fcories de cette fonte étoient trop épaiffes, & empéchoient 
par-là tous les globules réoulins de fe précipiter, on ajouteroit des 
pyrites martiales rôties ou grillées une, deux ou trois fois, fuivant 
que le minéral l'exigeroit. 
On auroit l'avantage par l'addition des fcories plombifères, 
de reflufciter, en le minéralifant avec le foufre du minéral, 
le plomb vitrifié contenu dans lefdites fcories, pour l'incorporer 
dans les mattes qui feroient le produit de cette fonte. Les pyrites 
martiales fondent aifément & facilitent la fufion des matières 
auxquelles on les mêle; elles donnent des fcories claires & fluides 
qui empèchent les autres de retenir des parties régulines : je prefcris 
de les rôtir, afin d'étendre dans une moindre quantité de matte 
l'argent & le cuivre, puifqu'il eft queftion ici de les concentrer 
autant quil eft poffible, fans pourtant qu'ils prennent leur forme 
métallique; car fi le minéral étoit trop fulfureux, il froit à 
propos de le faire rôtir avant la fonte. Les pyrites bien grillées 
dans ce cas-ci feroient d'un grand avantage, elles fourniroient 
alors une ocre ou chaux de fer qui abforberoit une partie du 
foufre du minéral. Je ne puis déterminer aucune proportion , 
chaque efpèce de minéral doit en exiger une différente : j'obferverai 
qu'il n'y a aucun danger d'introduire un peu de fer dans les mattes, 
un bon Métalluroifte trouve toujours les moyens de Ie forifier 
par le foufre; d'ailleurs ces mattes devant pafler par un travail 
de plomb, tous les Chimiftes fayent que ces deux métaux ne 
contractent aucune union entreux. 
On auroit un fourneau de réverbère femblable aux précédens ; 
on feroit concafier la matte, ainfi qu'il a été dit, & on la méleroit 
avec de la litarge provenue d'un précédent affinage, on étendroit 
ce mélange fur le fol du fourneau, & on donneroit un feu très- 
doux. Il faudroit fe bien garder de mettre d'abord du pouffier 
de charbon, n'étant point queftion ici de commencer par revi- 
vifier la litarge, mais de minéralifer d'abord fe plomb qu'elle 
